CONTRIBUTION A L ETUDE DES TERRES RARES 



211 



par perte de quatre molécules d'eau, ou du second par perte 

 d'uue molécule d'eau. Le spectre de rétiexiou peut être ideiititié 

 avec celui de l'oxyde A de Wœgner ; la couleur coïncide éga- 

 lement. 



En calcinant l'oxalate dans un courant d'oxygène, à la tem- 

 pérature du rouge blanc, Wœgner obtient un résidu brun-rose, 

 ayant conservé environ 45,69 Vo du poids primitif, et auquel il 

 attribue la formule Nd.O^. Waegner appuie sa manière de voir 

 de la façon suivante: en prenant le rapport de l'oxyde '^à.fis à 

 l'oxyde A il a trouvé expérimentalement 0,979; en calculant le 

 rapport Nd^Oj à l'oxyde Nd.O,, on trouve 0,977. Ces chitt'res 

 sont évidemment très rapprochés en valeur absolue; mais, si 

 nous prenons, pour chaque expérience, la perte en ° « qu'é- 

 prouve cet oxyde A, en passant à l'état d'oxyde Nd^Og, ou 

 trouve des valeurs oscillant entre 0,96 °lo et 3,50 "/„. Une autre 

 considération .sur laquelle Wœgner s'appuie, est le caractère 

 particulier du spectre de réflexion de son oxyde A. Ce spect)-e 

 présente en eiiet certaines bandes caractéristiques, mais il con- 

 tient également des bandes appartenant à l'oxyde Nd^Oj ; c'est 

 toujours un mélange des deux spectres qu'a obtenu cet auteur, 

 lorsqu'il a cherché à obtenir l'oxyde Nd^O^, soit par la calci- 

 nation de l'hydrate, du carbonate, du nitrate ou de l'oxa- 

 late. 



Il me paraît probable que le produit obtenu par Wœgner 

 n'est pas un oxyde supérieur du néodyme, mais un mélange de 

 l'oxyde NdjO^ et de l'hydrate Nd^OgH^O, mélange qui présente 

 en ettét les caractères spectraux des deux composants. Le néo- 

 dyme de Wœgtier n'était pas très pur; il était souillé par une 



